( 2.6 ) 

 plus haut les raisons pour lesquelles il n'est pas prudent de tenir le cristal 

 avec des pinces, pouvant altérer la distribution de l'électricité, soit par 

 leur conductibilité, soit parle refroidissement qu'elles font subir aux ré- 

 gions du cristal qu'elles touchent. 



» Nous avons trouvé tantôt les deux extrémités de même signe, et plus 

 fréquemment négatives pour les cristaux blancs du Brésil, tantôt de signes 

 opposés. 



» La rareté et le prix élevé de ces cristaux complets ne nous ont pas 

 permis de les cliver pour constater l'existence de la màcle ultérieure, qui 

 ne nous paraît néanmoins pas douteuse, d'après les faits précédents, dans 

 le cas où les deux sommets sont de même signe. 



» ^xes horizontaux. — L'axe vertical de pyro- électricité n'est pas le seul 

 qui existe dans la topaze, au moins dans certaines variétés. 



» Eu faisant des expériences sur les fragments de topaze du Brésil, nous 

 avons trouvé des dispositions variables et eu apparence contradictoires. 

 Habituellement les arêtes situées aux deux extrémités d'une même dia- 

 gonale sont de même signe et parfois tout le pourtour du cristal présente 

 la même électricité. 



» Eu examinant ces fragments dans la lumière polarisée parallèle, nous 

 avons reconnu, comme cela a été indiqué par Brewster et par MM. Des 

 Cloizeaux et Mallard, que leur structure est loin d'être homogène. 



» Quelques cristaux sont partagés en quatre plages séparées sensible- 

 ment suivant les diagonales de la base rhombe. L'extinction n'a pas lieu 

 simultanément sur ces plages, et les plans d'extinction font de petits angles 

 égaux de part et d'autre de la petite diagonale. 



» Plus souvent le cristal est partagé eu cinq ; il y a une bordure plus ou 

 moins large correspondant aux quatre plages dont nous venons de parler 

 et une partie centrale rhombique dans laquelle l'extinction est régulière. 



» Eu lumière convergente, on voit souvent plusieurs systèmes d'anneaux 

 voisins les uns des autres et qui témoignent évidemment de l'existence de 

 mâcles multiples et de superpositions de lames cristallisées diversement 

 orientées. Cette superposition fournit sans doute aussi l'explication la plus 

 simple des variations bien connues dans l'écartement des axes. 



» Les portions relativement simples du cristal ne sont elles-mêmes pas 

 encore d'une structure parfaitement homogène. En effet, tantôt, sur une 

 même portion séparée du cristal, on aperçoit des anneaux multiples ayant 

 leurs centres sur la même droite, ayant par conséquent des écartements 

 différents, tantôt des axes de même écartement orientés d'une manière un 



